3go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On sait que l'une des modifications les plus importantes que peuvent 

 subir les métaux est la cristallisation par recuit, ou plus exactement le déve- 

 loppement progressif des grains cristallins qui constituent un métal, quand 

 on maintient ce métal à une température convenable. Nous avons présenté, 

 en 1893 (') à l'Académie les premiers résultats obtenus dans l'étude de ce 

 phénomène, par l'emploi de la micrographie dans le cas du laiton. La cris- 

 tallisation par recuit de l'acier doux a fait, entre antres études, l'objet d'un 

 important travail de M. Stead, qui a montré, en 1898, que le développement 

 des grains de ferrite dans l'acier doux se faisait avec la plus grande rapidité, 

 aux températures comprises entre 6jo° et 800°. En reprenant l'étude de ce 

 phénomène, en tenant compte de l'état d'écrouissage du métal, nous avons 

 constaté, et c'est là le point qui nous paraît mériter d'attirer l'attention, 

 que, toutes choses égales d'ailleurs, l'écrouissage préalable du métal aug- 

 mente, dans une proportion considérable, la vitesse de développement des 

 grains de ferrite, à une température donnée. C'est ce que permettent de 

 constater de nombreuses expériences; nous citerons, en particulier, la sui- 

 vante : 



On prend une barre d'acier doux présentant un grain lin uniforme; on la 

 sépare en deux parties, dont Tune est conservée comme témoin tandis que 

 l'autre est écrouie par étirage à la filière; les deux fragments sont ensuite 

 recuits simultanément et maintenus pendant un certain temps à des teuîpé- 

 ratures comprises entre 65o° et 800°. 



Après refroidissement, on peut, en général, rien qu'en cassant les barres, 

 constater à l'œil nu que le grain est beaucoup plus grossier dans la barre 

 préalableinenl écrouie que dans l'autre. Si l'écrouissage n'a été que super- 

 ficiel, on voit souvent, dans la même barre, un grain grossier à la périphérie, 

 tandis que la région centrale présente un grain analogue à celui de la barre 

 Jion écrouie. 



L'examen microscopique permet de préciser le résultat et de constater 

 que la difîérence ne réside que dans les dimensions des grains de ferrite. Le 

 rapport des dimensions des grains peut prendre des valeurs considérables, 

 car il semble qu'à une température convenable et qui varie avec la nature 

 de l'acier, le développement des grains de ferrite ne soit pas limité et qu'on 

 puisse ramener, au bout d'un temps suffisamment long, un bloc de métal 

 à ne plus former qu'un seul grain. 



Avec des aciers doux très pauvres en carbone et légèrement piiospho- 



(') G. CiURPY, Inflttcnre de la lempératurc de recuit sur la structure et 1rs [>ro- 

 priélés mécaniques du laiton [Contplcs rendus, r'' semestre 1893, p. iioi). 



